Μελέτη της εκχύλισης αναλλοίωτων μονομερών του φωτοπολυμεριζόμενου οδοντιατρικού νανοϋβριδικού υλικού Kalore GC με HPLC
Creators: name: Γερασιμίδης, Θεόδωρος Χρήστου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2016
Subjects: Νανοσύνθετο,
Φωτοπολυμερισμός
Ακρυλικά μονομερή
Υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης
Nanocomposite
Photopolymerization
Ηigh Pressure Liquid Chromatography
Acrylic monomers

description: Στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη και προσδιορισμός των υπολειμμάτων των μονομερών (Bis-EMA, UDMA, DX-511) ενός σύγχρονου εμπορικού νανοϋβριδικού οδοντιατρικού φωτο-σκληραινόμενου σύνθετου υλικού, του KALORE GC (GC Corporation, Tokyo, Japan) σε συνθήκες προσομοίωσης στοματικών υγρών με χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης (HPLC) . Μέθοδοι. Παρασκευάζονται δισκία διαμέτρου 10 mm και πάχους 1 mm φωτοπολύμεριζοντάς για 100 s από κάθε πλευρά με λυχνία 3Μ Halogen Curing light με ένταση ακτινοβολίας 790 mW/cm2. Στη συνέχεια τα δισκία εμβαπτίζονται σε απιονισμένο νερό ή σε διάλυμα 75% v/v αιθανόλης/νερού στους 37ο C για 1 h καθώς και για 1, 7, 14 και 30 ημέρες. Τα εκχυλίσματα διέρχονται από Χρωματογραφικό πρόγραμμα της HPLC με διαλύτη έκλουσης μείγμα ACN/H2O:70/30 και ανίχνευση στα 254 nm του PDA. Οι καμπύλες βαθμονόμησης για τα δυο μονομερή Bis-EMA, UDMA και το συστατικό ΒΡΑ έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων. Αποτελέσματα. Το Η2Ο εκχύλισε μικρά ποσοστά αναλλοίωτων μονομερών, το διάλυμα 75% v/v EtOH/H2O πραγματοποίησε υψηλότερη εκχύλιση, όχι μόνο για το Bis-EMΑ που έχει χαμηλότερο ποσοστό βαθμού μετατροπής αλλά και για το UDMA. Η πρώτη ημέρα παραμονής των υλικών στα μέσα γήρανσης εμφανίζει μικρά ποσοστά αναλλοίωτων μονομερών κυρίως. Οι επόμενες ημέρες έως τη συμπλήρωση του μήνα αυξάνουν την παρουσία των μονομερών στα εκχυλίσματα των υλικών τόσο στο Bis-EMA όσο και στο UDMΑ. Η ΒΡΑ βρίσκεται μέσα στα διαλύματα εκχύλισης των οδοντιατρικών σύνθετων πολυμερικών υλικών κυρίως λόγω υδρολυτικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτά. Συγκρατημένη είναι η ανίχνευση της ΒΡΑ στο πλαίσιο των πειραμάτων που έγιναν, οι τιμές των συγκεντρώσεων σε 75% EtOH είναι ελαφρώς υψηλότερες από αυτές στo Η2Ο. Σημαντικό. Δεν κατέστη δυνατό να μελετηθεί το υλικό ως προς το διαφορετικό του μονομερές DX-511 καθώς δεν ήταν διαθέσιμο.
description: The aim of this study was to detect and quantify the main residual monomers ethoxylated bisphenol A glycol dimethycralate (Bis-EMA) and urethane dimethacrylate (UDMA) of a current dental commercial light-cured nanohybrid resin composite KALORE GC, (GC Corporation, Tokyo, Japan) under the effect of some food/oral simulating liquids (FSLs) by using High Pressure Liquid Chromatography (HPLC). Methods. Sample specimens were prepared of 10 mm diameter and 1 mm thickness by applying photopolymerization for 100 s on each side with 3M lamp Halogen Curing light with irradiation intensity of 790 mW /cm2. The specimens were then immersed in deionized water or a 75% v /v ethanol /water at 37 ° C for 1 h and for 1, 14 and 30 days. The extracts were induced in chromatographic program at HPLC with ACN mixture/H2O: 70/30 as mobile phase and detection at 254 nm of the PDA. Calibration curves for the two monomers Bis-EMA, UDMA and BPA component created in advance. Results. The H2O extracted small amounts of unreacted monomers while the solution 75% v /v EtOH /H2O made higher extraction, not only on Bis-EMA which presents a lower degree of conversion but also on UDMA monomer. The first day spent materials in aging means showed small amounts of eluted monomers. The next days up to the completion of the month increased the presence of the monomers in the material for both monomers Bis-EMA and UDMA. The BPA is found within the extraction solutions of dental composite polymeric materials mainly because of hydrolytic and decomposition reactions occurring therein. The detection of BPA in the context of experiments conducted can be characterized restrained; the concentration values in 75% EtOH are slightly higher than those in H2O. Significance. It was not possible to study the Kalore GC monomer elution towards the DX-511 novel monomer as it was not available.